पॉलीमर



एक बहुलक ( ग्रीक विकट:पॉली-|पॉली-, कई + विकट:-मेर|-मेर, भाग) एक रासायनिक पदार्थ  या  पदार्थ है जिसमें बहुत बड़े  अणु  होते हैं जिन्हें  मैक्रो मोलेक्यूल ्स कहा जाता है, जो कई  दोहराएँ इकाई  से बना होता है। उनके गुणों के व्यापक स्पेक्ट्रम के कारण, सिंथेटिक और प्राकृतिक दोनों बहुलक दैनिक जीवन में आवश्यक और सर्वव्यापी भूमिका निभाते हैं। बहुलक परिचित  सिंथेटिक प्लास्टिक  जैसे  polystyrene  से लेकर प्राकृतिक  जैव बहुलक  जैसे  डीएनए  और  प्रोटीन  तक होते हैं जो जैविक संरचना और कार्य के लिए मौलिक हैं। बहुलक, दोनों प्राकृतिक और सिंथेटिक, कई छोटे अणुओं के  बहुलकीकरण  के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिन्हें  मोनोमर  के रूप में जाना जाता है। उनके परिणामस्वरूप बड़े आणविक द्रव्यमान, छोटे अणु  यौगिक (रसायन विज्ञान)  के सापेक्ष, कठोरता, उच्च  रबर लोच, चिपचिपाहट, और  क्रिस्टल  के अतिरिक्त  कांच  और बहुलक संरचनाओं के क्रिस्टलीकरण की प्रवृत्ति सहित अद्वितीय  भौतिक संपत्ति  पैदा करते हैं।

बहुलक शब्द ग्रीक शब्द πολύς (पोलस, जिसका अर्थ है कई, बहुत) और μέρος (मेरोस, अर्थ भाग) से निकला है। यह शब्द 1833 में जोंस जैकब बेर्ज़ेलियस द्वारा गढ़ा गया था, हालांकि जोंस जैकब बर्ज़ेलियस # आधुनिक IUPAC  परिभाषा से अलग नए रासायनिक शब्द।  सहसंयोजक बंधित मैक्रोमोलेक्यूलर संरचनाओं के रूप में बहुलक की आधुनिक अवधारणा 1920 में  हरमन स्टौडिंगर  द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिन्होंने इस परिकल्पना के लिए प्रायोगिक साक्ष्य खोजने में अगला दशक बिताया। बहुलक का अध्ययन बहुलक साइंस (जिसमें बहुलक रसायन  और  बहुलक भौतिकी  सम्मिलित है),  जीव पदाथ-विद्य  और  पदार्थ विज्ञान  के क्षेत्र में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से,  सहसंयोजक   रासायनिक बंध ों द्वारा पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों के जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले उत्पाद  बहुलक विज्ञान  का प्राथमिक केंद्र बिंदु रहे हैं। एक उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र अब गैर-सहसंयोजक लिंक द्वारा निर्मित  सुपरमॉलेक्यूलर बहुलक पर केंद्रित है।  लाटेकस   रबड़  का  पॉलीसोप्रीन  एक प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है, और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन का पॉलीस्टाइनिन सिंथेटिक बहुलक का एक उदाहरण है। जैविक संदर्भों में, अनिवार्य रूप से सभी जैविक बृहत् अणु- यानी, प्रोटीन (पॉलीमाइड्स),  न्यूक्लिक अम्ल  (पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स), और पॉलीसेकेराइड्स-पूरी तरह से पॉलिमरिक होते हैं, या पॉलीमेरिक घटकों के बड़े भाग में बने होते हैं।

सामान्य उदाहरण
बहुलक दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले और सिंथेटिक या मानव निर्मित।

प्राकृतिक
प्राकृतिक बहुलक जैसे  भांग, शंख,  अंबर ,  ऊन ,  रेशम  और प्राकृतिक रबर का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। कई अन्य प्राकृतिक बहुलक सम्मिलित हैं, जैसे  सेल्यूलोज , जो लकड़ी और कागज का मुख्य घटक है।

सिंथेटिक
सिंथेटिक बहुलक की सूची, सामान्य रूप से दुनिया भर में मांग के क्रम में, polyethylene ,  polypropylene , पॉलीस्टाइनिन,  पोलीविनाइल क्लोराइड ,  सिंथेटिक रबर , फिनोल फॉर्मलाडेहाइड राल (या  एक प्रकार का प्लास्टिक ),  नियोप्रिन ,  नायलॉन ,  पॉलीएक्रिलोनिट्राइल ,  पॉलीविनाइल ब्यूटिरल ,  सिलिकॉन  और कई अन्य सम्मिलित हैं। इनमें से 330 मिलियन टन से अधिक बहुलक हर साल (2015) बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से, प्लास्टिक की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुलक की लगातार जुड़ी हुई रीढ़ में मुख्य रूप से कार्बन  परमाणु होते हैं। एक साधारण उदाहरण पॉलीथीन (ब्रिटिश अंग्रेजी में 'पॉलीथीन') है, जिसकी दोहराव इकाई या मोनोमर  ईथीलीन  है। कई अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, सिलिकॉन जैसे तत्व सिलिकॉन जैसी परिचित पदार्थ बनाते हैं, उदाहरण के लिए  मूर्खतापूर्ण पोटीन  और वाटरप्रूफ प्लंबिंग सीलेंट।  पॉलीथीन ग्लाइकॉल,  बहुशर्करा  ( ग्लाइकोसिडिक बंध  में) और डीएनए ( फॉस्फोडाइस्टर आबंध में) जैसे बहुलक बैकबोन में  ऑक्सीजन  भी सामान्य रूप से सम्मिलित होता है।

इतिहास
बहुलक मानव जाति के प्रारम्भिक दिनों से ही वस्तुओं के आवश्यक घटक रहे हैं। कपड़ों के लिए ऊन ( केरातिन ), कपास  और लिनन फाइबर (सेल्युलोज),  कागज़  के लिए  साइपरस पपीरस  (सेल्युलोज) का उपयोग कुछ उदाहरण हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कलाकृतियों को प्राप्त करने के लिए बहुलक युक्त कच्चे माल का शोषण किया।  ओल्मेक्स,  माया सभ्यता  और एज़्टेक ने गेंदों, जलरोधक वस्त्रों और कंटेनरों को बनाने के लिए पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करना प्रारंभ करने के लंबे समय बाद दक्षिण अमेरिका से 16 वीं शताब्दी में हेविया ब्रासिलिनेसिस का लेटेक्स सैप | "काउचौक" पेड़ (प्राकृतिक रबड़) यूरोप पहुंचे। बहुलक का रासायनिक हेरफेर 19वीं शताब्दी का है, हालांकि उस समय इन प्रजातियों की प्रकृति को नहीं समझा गया था। बहुलक के व्यवहार को प्रारंभ में थॉमस ग्राहम (रसायनज्ञ)  द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार युक्तिसंगत बनाया गया था, जो उन्हें अज्ञात बलों द्वारा एक साथ रखे गए छोटे अणुओं के कोलाइडल समुच्चय के रूप में मानता था।

सैद्धांतिक ज्ञान की कमी के बावजूद, बहुलक की नवीन, सुलभ और सस्ती पदार्थ प्रदान करने की क्षमता को तुरंत समझ लिया गया। प्राकृतिक बहुलक के संशोधन पर हेनरी ब्रैकोनॉट,  पार्केसिन , लुडर्सडॉर्फ, हेयार्ड और कई अन्य लोगों द्वारा किए गए कार्य ने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति निर्धारित की। उनके योगदान से  सिलोलाइड ,  गलालिथ , पार्केसिन, रेयान,  वल्केनाइज्ड रबर  और बाद में, बैकेलाइट जैसी सामग्रियों की खोज हुई: वे सभी सामग्रियां जो जल्दी से औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं में प्रवेश कर गईं और परिधान घटकों (जैसे, कपड़े, बटन) के रूप में घरों तक पहुंच गईं। ), क्रॉकरी और सजावटी सामान।

1920 में, हरमन स्टौडिंगर ने अपना मौलिक काम "Über Polymerisation" प्रकाशित किया, रेफरी> जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया कि बहुलक वास्तव में सहसंयोजक बंधों से जुड़े परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं हैं। उनके काम पर लंबी बहस हुई, लेकिन अंततः इसे वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार कर लिया। इसी काम की वजह से स्टौडिंगर को 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेफरी>

1930 के दशक के बाद बहुलक ने एक स्वर्ण युग में प्रवेश किया, जिसके समय नए प्रकारों की खोज की गई और प्राकृतिक रूप से सोर्स की गई सामग्रियों की जगह जल्दी से व्यावसायिक अनुप्रयोग दिए गए। इस विकास को एक प्रबल आर्थिक अभियान के साथ एक औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बढ़ावा दिया गया था और इसे एक व्यापक शैक्षणिक समुदाय द्वारा समर्थित किया गया था जिसने सस्ते कच्चे माल, अधिक कुशल बहुलकीकरण प्रक्रियाओं, बहुलक लक्षण वर्णन के लिए बेहतर तकनीकों और बहुलक की उन्नत, सैद्धांतिक समझ से मोनोमर्स के अभिनव संश्लेषण में योगदान दिया था।. फ़ाइल:पॉलीमर का इतिहास.tif|alt=|center|frameless|922x922px|बहुलक के इतिहास में कुछ यादगार मील के पत्थर 1953 से, बहुलक विज्ञान के क्षेत्र में बहुलक विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार, जैव-बहुलक पर अनुसंधान के लिए पुरस्कारों को छोड़कर, प्रदान किए गए हैं। यह आगे आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इसके प्रभाव की गवाही देता है। जैसा कि अलेक्जेंडर आर टॉड ने 1980 में संक्षेप में कहा था, "मुझे लगता है कि बहुलकीकरण का विकास संभव्यता सबसे बड़ी चीज है जो रसायन विज्ञान ने किया है, जहां इसका दैनिक जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है"।

संश्लेषण
बहुलकीकरण एक सहसंयोजक बंधुआ श्रृंखला या नेटवर्क में मोनोमर्स के रूप में जाने वाले कई छोटे अणुओं के संयोजन की प्रक्रिया है। बहुलकीकरण प्रक्रिया के समय, प्रत्येक मोनोमर से कुछ रासायनिक समूह खो सकते हैं। यह पॉलीथीन टैरीपिथालेट  के बहुलकीकरण में होता है। मोनोमर्स  टेरेफ्थेलिक एसिड  (HOOC .) हैंC6H4COOH) और  इथाइलीन ग्लाइकॉल  (HO .)चौधरी2चौधरी2OH) लेकिन पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाई है ओसीC6H4कूजनाचौधरी2चौधरी2O, जो दो पानी के अणुओं के नुकसान के साथ दो मोनोमर्स के संयोजन से मेल खाती है। बहुलक में सम्मिलित प्रत्येक मोनोमर का विशिष्ट टुकड़ा एक दोहराव इकाई या मोनोमर अवशेष के रूप में जाना जाता है।

सिंथेटिक विधियों को आम तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, स्टेप-ग्रोथ बहुलकीकरण और  इसके अतिरिक्त बहुलकीकरण दोनों के बीच आवश्यक अंतर यह है कि श्रृंखला बहुलकीकरण में, मोनोमर्स को एक समय में केवल एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जैसे कि पॉलीस्टाइनिन में, जबकि स्टेप-ग्रोथ में मोनोमर्स की बहुलकीकरण चेन सीधे एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं, जैसे  पॉलिएस्टर  में। स्टेप-ग्रोथ बहुलकीकरण को  बहु संघनन  में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिक्रिया चरण में कम-दाढ़-द्रव्यमान उप-उत्पाद बनता है, और  polyaddition



प्लाज्मा बहुलकीकरण जैसे नए तरीके किसी भी श्रेणी में अच्छी तरह फिट नहीं होते हैं। सिंथेटिक बहुलकीकरण प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरण के साथ या बिना किया जा सकता है। जैव-बहुलक का प्रयोगशाला संश्लेषण, विशेष रूप से पेप्टाइड संश्लेषण, गहन शोध का एक क्षेत्र है।

जैविक संश्लेषण
जैव-बहुलक के तीन मुख्य वर्ग हैं: पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड ्स और  पोलीन्यूक्लियोटाइड जीवित कोशिकाओं में, उन्हें एंजाइम-मध्यस्थता प्रक्रियाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे डीएनए पोलीमरेज़  द्वारा उत्प्रेरित डीएनए का निर्माण।  प्रोटीन जैवसंश्लेषण  में डीएनए से  रीबोन्यूक्लीक एसिड  में  प्रतिलेखन (आनुवंशिकी) आनुवंशिकी) आनुवंशिक जानकारी और बाद में  अनुवाद (जीव विज्ञान)  के लिए कई एंजाइम-मध्यस्थता प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो  एमिनो एसिड  से निर्दिष्ट प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए जानकारी है। उपयुक्त संरचना और कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए अनुवाद के बाद प्रोटीन  अनुवाद के बाद का संशोधन  हो सकता है। रबर,  फिसलाऊ,  मेलेनिन  और  लिग्निन  जैसे अन्य जैव-बहुलक हैं।

प्राकृतिक बहुलक का संशोधन
कपास, स्टार्च  और रबर जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक  पॉलीथीन  और  कड़ा  जैसे सिंथेटिक बहुलक के बाजार में आने से पहले वर्षों से परिचित पदार्थ थे। कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक के रासायनिक संशोधन द्वारा संश्लेषित होते हैं। प्रमुख उदाहरणों में  नाइट्रिक एसिड  और सेल्यूलोज की  nitrocellulose  बनाने की प्रतिक्रिया और  गंधक  की उपस्थिति में प्राकृतिक रबर को गर्म करके  गन्धकी रबर  का निर्माण सम्मिलित है। जिन तरीकों से बहुलक को संशोधित किया जा सकता है उनमें  ऑक्सीकरण,  पार लिंक िंग और  एंडकैपिंग  सम्मिलित हैं।

संरचना
एक बहुलक पदार्थ की संरचना को उप-नैनोमीटर लंबाई पैमाने से मैक्रोस्कोपिक एक तक विभिन्न लंबाई के पैमाने पर वर्णित किया जा सकता है। वास्तव में संरचनाओं का एक पदानुक्रम है, जिसमें प्रत्येक चरण अगले चरण के लिए नींव प्रदान करता है। एक बहुलक की संरचना के विवरण के लिए प्रारंभिक बिंदु इसके घटक मोनोमर्स की पहचान है। इसके बाद, सूक्ष्म  अनिवार्य रूप से एकल श्रृंखला के पैमाने पर बहुलक के भीतर इन मोनोमर्स की व्यवस्था का वर्णन करता है। माइक्रोस्ट्रक्चर बहुलक के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ चरण बनाने की संभावना निर्धारित करता है, उदाहरण के लिए बहुलक के क्रिस्टलीकरण, कांच संक्रमण या सहबहुलक # माइक्रोफेज पृथक्करण के माध्यम से। ये विशेषताएं बहुलक के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

मोनोमर्स और रिपीट इकाइयाँ
एक बहुलक युक्त दोहराव इकाइयों (मोनोमर अवशेष, जिसे मेर भी कहा जाता है) की पहचान इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुलक नामकरण आम तौर पर बहुलक युक्त मोनोमर अवशेषों के प्रकार पर आधारित होता है। एक बहुलक जिसमें केवल एक ही प्रकार की दोहराव इकाई होती है उसे समबहुलक के रूप में जाना जाता है, जबकि एक बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ होती हैं, copolymer  के रूप में जाना जाता है। एक टेरपोलिमर एक सहबहुलक होता है जिसमें तीन प्रकार की पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ होती हैं। पॉलीस्टाइनिन केवल स्टाइरीन -आधारित दोहराव इकाइयों से बना है, और इसे एक समबहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट, भले ही दो अलग-अलग मोनोमर्स (एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थेलिक एसिड) से निर्मित हो, को सामान्य रूप से एक समबहुलक माना जाता है क्योंकि केवल एक प्रकार की दोहराव इकाई बनती है।  एथिलीन विनाइल एसीटेट  में एक से अधिक प्रकार की पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाई होती है और यह एक सहबहुलक है। कुछ जैविक बहुलक विभिन्न लेकिन संरचनात्मक रूप से संबंधित मोनोमर अवशेषों की एक किस्म से बने होते हैं; उदाहरण के लिए, डीएनए जैसे पोली न्यूक्लियोटाइड  चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड सबयूनिट से बने होते हैं।


 * {| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:90%;" width="80%"

एक बहुलक जिसमें आयनित करने योग्य उपइकाइयाँ होती हैं (जैसे, पेंडेंट कार्बोज़ाइलिक तेजाब ) को  पॉलीइलेक्ट्रोलाइट  या  आयनोमेर  के रूप में जाना जाता है, जब आयनीकरण योग्य इकाइयों का अंश क्रमशः बड़ा या छोटा होता है।
 * class="hintergrundfarbe6" align="center" colspan="4" |समबहुलक और सहबहुलक (उदाहरण)
 * - style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe2"
 * Polystyrene skeletal.svg
 * Poly(dimethylsiloxan).svg
 * PET.svg
 * Styrol-Butadien-Kautschuk.svg
 * - style="vertical-align:top"
 * समबहुलक पॉलीस्टाइनिन
 * समबहुलक पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन, एक सिलिकॉन है। मुख्य श्रृंखला सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बनती है।
 * समबहुलक पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट में केवल एक पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ होती है।
 * सहबहुलक स्टाइरीन-ब्यूटाडाइन रबर: स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइन पर आधारित पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ दो पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ बनाती हैं, जो वृहत् अणु में किसी भी क्रम में एकांतर हो सकती हैं, जिससे बहुलक इस प्रकार एक यादृच्छिक सहबहुलक बन जाता है।
 * }
 * }

सूक्ष्म संरचना
एक बहुलक की सूक्ष्म संरचना (कभी-कभी विन्यास कहा जाता है) श्रृंखला की रीढ़ की हड्डी के साथ मोनोमर अवशेषों की भौतिक व्यवस्था से संबंधित है। ये बहुलक संरचना के तत्व हैं जिन्हें बदलने के लिए सहसंयोजक बंधन को तोड़ने की आवश्यकता होती है। मोनोमर्स और प्रतिक्रिया स्थितियों के आधार पर विभिन्न बहुलक संरचनाओं का उत्पादन किया जा सकता है: एक बहुलक में रैखिक बृहत् अणु सम्मिलित हो सकते हैं जिनमें प्रत्येक केवल एक असंबद्ध श्रृंखला होती है। अशाखित पॉलीथीन के स्थिति में, यह श्रृंखला एक लंबी-श्रृंखला वाली एन-अल्केन है। एक मुख्य श्रृंखला और साइड चेन के साथ शाखित बृहत् अणु भी होते हैं, पॉलीइथाइलीन के स्थिति में साइड चेन एल्काइल समूह  होंगे। विशेष रूप से अशाखित बृहत् अणु ठोस अवस्था में अर्ध-क्रिस्टलीय हो सकते हैं, क्रिस्टलीय श्रृंखला खंड नीचे दिए गए चित्र में लाल रंग में हाइलाइट किए गए हैं।

जबकि शाखित और अशाखित बहुलक सामान्य रूप से थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, कई elastomer ्स में मुख्य श्रृंखलाओं के बीच एक विस्तृत-जालीदार क्रॉस-लिंकिंग होता है। दूसरी ओर, क्लोज-मेष तिर्यकबंधित,  तापस्थापी की ओर जाता है। क्रॉस-लिंक और शाखाओं को आंकड़ों में लाल बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है। अत्यधिक शाखित बहुलक अनाकार होते हैं और ठोस में अणु यादृच्छिक रूप से परस्पर क्रिया करते हैं।


 * {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" width="60%"

रेखीय, अशाखित बृहदणु शाखित वृहद अणु अशाखित बहुलक की अर्ध-क्रिस्टलीय संरचना साधारणत: तिर्यकबंधित बहुलक (प्रत्यास्थलक) अत्यधिक तिर्यकबंधित बहुलक (तापस्थापी)
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Polymerstruktur-linear.svg
 * Polymerstruktur-verzweigt.svg
 * Polymerstruktur-teilkristallin.svg
 * Polymerstruktur-weitmaschig vernetzt.svg
 * Polymerstruktur-engmaschig vernetzt.svg
 * }

बहुलक वास्तुकला
एक बहुलक की एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषता इसकी वास्तुकला और आकार है, जो उस तरह से संबंधित है जिस तरह से शाखा बिंदु एक साधारण रैखिक श्रृंखला से विचलन की ओर ले जाते हैं। एक ब्रांचिंग (बहुलक रसायन)  अणु एक मुख्य श्रृंखला से बना होता है जिसमें एक या अधिक स्थानापन्न साइड चेन या शाखाएं होती हैं। ब्रांकेड बहुलक के प्रकारों में  स्टार बहुलक,  कंघी बहुलक ,  बहुलक ब्रश ,  डेंड्रोनाइज्ड बहुलक ,  सीढ़ी बहुलक  और  डेनड्रीमर  सम्मिलित हैं। दो-आयामी बहुलक (2DP) भी सम्मिलित हैं जो टोपोलॉजिकल रूप से प्लानर रिपीट इकाइयों से बने होते हैं। एक बहुलक की वास्तुकला इसके कई भौतिक गुणों को प्रभावित करती है जिसमें समाधान चिपचिपाहट, पिघल चिपचिपापन, विभिन्न सॉल्वैंट्स में घुलनशीलता, कांच संक्रमण | ग्लास-संक्रमण तापमान और समाधान में व्यक्तिगत बहुलक कॉइल्स का आकार सम्मिलित है। आर्किटेक्चर की एक श्रृंखला के साथ एक बहुलक पदार्थ के संश्लेषण के लिए विभिन्न तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए जीवित बहुलकीकरण।

श्रृंखला की लंबाई
एक श्रृंखला की लंबाई को व्यक्त करने का एक सामान्य साधन बहुलकीकरण की डिग्री है, जो श्रृंखला में सम्मिलित मोनोमर्स की संख्या को निर्धारित करता है। अन्य अणुओं की तरह, एक बहुलक का आकार भी आणविक भार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि सिंथेटिक बहुलकीकरण तकनीक सामान्य रूप से श्रृंखला की लंबाई का एक सांख्यिकीय वितरण उत्पन्न करती है, आणविक भार भारित औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है।  संख्या-औसत आणविक भार  (M .)n) और  भार-औसत आणविक भार  (M .)w) सबसे अधिक सूचित किया जाता है। इन दो मूल्यों का अनुपात (एमw / एमn)  फैलाव  (Đ) है, जिसका उपयोग सामान्य रूप से आणविक भार वितरण की चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भौतिक गुण बहुलक श्रृंखला की लंबाई (या समकक्ष, आणविक भार) पर दृढ़ता से निर्भर करती है। आणविक भार के भौतिक परिणामों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पिघल में चिपचिपाहट (प्रवाह का प्रतिरोध) का स्केलिंग है। भार-औसत आणविक भार का प्रभाव ($$M_w$$) पिघल चिपचिपाहट पर ($$\eta$$) इस बात पर निर्भर करता है कि बहुलक पुनरावृत्ति की शुरुआत के ऊपर या नीचे है या नहीं। उलझाव आणविक भार के नीचे, $$\eta \sim {M_w}^{1}$$, जबकि उलझाव आणविक भार से ऊपर, $$\eta \sim {M_w}^{3.4}$$. बाद के स्थिति में, बहुलक श्रृंखला की लंबाई 10 गुना बढ़ाने से चिपचिपाहट 1000 गुना से अधिक हो जाएगी। श्रृंखला की लंबाई बढ़ने से श्रृंखला की गतिशीलता में कमी आती है, ताकत और कठोरता में वृद्धि होती है, और कांच-संक्रमण तापमान (टी .) में वृद्धि होती हैg). यह चेन इंटरैक्शन में वृद्धि का परिणाम है जैसे  वैन डेर वाल्स फोर्स  और पुनरावृत्ति जो बढ़ी हुई श्रृंखला की लंबाई के साथ आते हैं।  ये इंटरैक्शन व्यक्तिगत श्रृंखलाओं को स्थिति में अधिक मजबूती से ठीक करते हैं और उच्च तनाव और उच्च तापमान दोनों पर विकृति और मैट्रिक्स ब्रेकअप का विरोध करते हैं।

सहबहुलक में मोनोमर व्यवस्था
सहबहुलक को या तो सांख्यिकीय सहबहुलक, एकांतर सहबहुलक, खंडक सहबहुलक, रोपित सहबहुलक या प्रावण्य सहबहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दिए गए आरेख में, Ⓐ और Ⓑ दो पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों का प्रतीक हैं।


 * {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"

यादृच्छिक सहबहुलक प्रावण्य सहबहुलक रोपित सहबहुलक एकांतर सहबहुलक खंडक सहबहुलक
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Statistical copolymer 3D.svg
 * Gradient copolymer 3D.svg
 * rowspan="2" | Graft copolymer 3D.svg
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Alternating copolymer 3D.svg
 * Block copolymer 3D.svg
 * }
 * एकांतर सहबहुलक में नियमित रूप से दो एकांतर मोनोमर अवशेष होते हैं: . एक उदाहरण फ्री-मूलक चेन-ग्रोथ बहुलकीकरण द्वारा निर्मित स्टाइरीन और Maleic एनहाइड्राइड  का इक्विमोलर सहबहुलक है। एक स्टेप-ग्रोथ सहबहुलक जैसे कि  नायलॉन 66  को डायमाइन और डायसिड अवशेषों का एक सख्ती से एकांतर सहबहुलक भी माना जा सकता है, लेकिन इसे प्रायः एक अमाइन और एक एसिड के डिमेरिक अवशेषों के साथ एक दोहराव इकाई के रूप में एक समबहुलक के रूप में वर्णित किया जाता है।
 * आवधिक सहबहुलक में एक नियमित क्रम में मोनोमर इकाइयों की दो से अधिक प्रजातियां होती हैं।
 * सांख्यिकीय सहबहुलक में एक सांख्यिकीय नियम के अनुसार व्यवस्थित मोनोमर अवशेष होते हैं। एक सांख्यिकीय सहबहुलक जिसमें श्रृंखला में किसी विशेष बिंदु पर एक विशेष प्रकार के मोनोमर अवशेषों को खोजने की संभावना आसपास के मोनोमर अवशेषों के प्रकारों से स्वतंत्र होती है, को वास्तव में यादृच्छिक सहबहुलक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विनाइल क्लोराइड  और  विनयल असेटेट  का चेन-ग्रोथ सहबहुलक यादृच्छिक है। *खंडक सहबहुलक में विभिन्न मोनोमर इकाइयों के लंबे अनुक्रम होते हैं।  दो अलग-अलग रासायनिक प्रजातियों (जैसे, ए और बी) के दो या तीन ब्लॉक वाले बहुलक को क्रमशः डाइब्लॉक सहबहुलक और ट्राइब्लॉक सहबहुलक कहा जाता है। तीन ब्लॉक वाले बहुलक, प्रत्येक एक अलग रासायनिक प्रजाति (जैसे, ए, बी, और सी) को ट्राइब्लॉक टेरपोलिमर कहा जाता है।
 * रोपित या ग्राफ्टेड सहबहुलक में साइड चेन या शाखाएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों में मुख्य श्रृंखला की तुलना में एक अलग संरचना या विन्यास होता है। शाखाओं को एक पूर्वनिर्मित मुख्य श्रृंखला वृहत् अणु में जोड़ा जाता है।

एक सहबहुलक के भीतर मोनोमर्स को विभिन्न तरीकों से रीढ़ की हड्डी के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। एक सहबहुलक जिसमें मोनोमर्स की नियंत्रित व्यवस्था होती है उसे अनुक्रम-नियंत्रित बहुलक  कहा जाता है। एकांतर, आवधिक और खंडक सहबहुलक अनुक्रम-नियंत्रित बहुलक के सरल उदाहरण हैं।

युक्ति
रणनीति एक वृहत् अणु के भीतर पड़ोसी संरचनात्मक इकाइयों में चिरायता (रसायन विज्ञान)  केंद्रों के सापेक्ष  त्रिविम  का वर्णन करती है। रणनीति तीन प्रकार की होती है:  आइसोटैक्टिक  (एक ही तरफ सभी प्रतिस्थापन),  क्रियात्मक  (प्रतिस्थापनों का यादृच्छिक स्थान), और  सिंडियोटैक्टिक  (प्रतिस्थापनों का एकांतर स्थान)।


 * {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" width="60%"

समव्यवस्था एकांतर-व्यवस्थ अव्यस्थ (अर्थात यादृच्छिक)
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Isotactic-A-2D-skeletal.png
 * Syndiotactic-2D-skeletal.png
 * Atactic-2D-skeletal.png
 * }

आकृति विज्ञान
बहुलक आकारिकी आम तौर पर अंतरिक्ष में बहुलक श्रृंखलाओं की व्यवस्था और सूक्ष्म क्रम का वर्णन करती है। एक बहुलक के स्थूल भौतिक गुण बहुलक श्रृंखलाओं के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं।


 * अव्यवस्थित बहुलक: ठोस अवस्था में, अटैक्टिक बहुलक, उच्च स्तर की ब्रांचिंग (बहुलक केमिस्ट्री) वाले बहुलक और रैंडम सहबहुलक अनाकार ठोस  (यानी ग्लासी स्ट्रक्चर) बनाते हैं। पिघल और समाधान में, बहुलक लगातार बदलते सांख्यिकीय क्लस्टर बनाते हैं,  स्वतंत्र रूप से संयुक्त श्रृंखला  | फ्रीली-जॉइंट-चेन मॉडल देखें।  ठोस  में, अणुओं की संबंधित  प्रोटीन संरचना  जमी होती है। श्रृंखला के अणुओं के जुड़ने और उलझने से जंजीरों के बीच एक यांत्रिक बंधन बन जाता है।  अंतर-आणविक बल  और इंट्रामोल्युलर आकर्षक बल केवल उन जगहों पर होते हैं जहां अणु खंड एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। अणुओं की अनियमित संरचना एक संकरी व्यवस्था को रोकती है।


 * आवधिक संरचना वाले रैखिक बहुलक, कम शाखाओं में बंटी और स्टीरियोरेगुलरिटी (जैसे अटैक्टिक नहीं) में ठोस अवस्था में अर्ध-क्रिस्टलीय संरचना होती है। साधारण बहुलक (जैसे पॉलीइथाइलीन) में, जंजीर क्रिस्टल में ज़िगज़ैग संरचना में सम्मिलित होते हैं। कई ज़िगज़ैग कन्फर्मेशन घने चेन पैक बनाते हैं, जिन्हें क्रिस्टलीय या लैमेली कहा जाता है। लैमेली बहुलक लंबे (प्रायः लगभग 10 नैनोमीटर) की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वे एक या एक से अधिक आणविक श्रृंखलाओं के कमोबेश नियमित तह से बनते हैं। लैमेली के बीच अनाकार संरचनाएं सम्मिलित हैं। अलग-अलग अणु लैमेली के बीच उलझाव पैदा कर सकते हैं और दो (या अधिक) लैमेली (टाई अणुओं की तुलना में जंजीरों) के निर्माण में भी सम्मिलित हो सकते हैं। कई लैमेली एक सुपरस्ट्रक्चर, एक स्फेरुलाइट (बहुलक भौतिकी) बनाते हैं, जो प्रायः 0.05 से 1 मिमी की सीमा में व्यास के साथ होता है। :पुनरावृत्ति इकाइयों के (कार्यात्मक) अवशेषों का प्रकार और व्यवस्था द्वितीयक संयोजकता बंधों की क्रिस्टलीयता और शक्ति को प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन में, अणु एक कुंडलिनी बनाते हैं। ज़िगज़ैग संरचना की तरह, इस तरह के हेलिस एक घने श्रृंखला पैकिंग की स्वीकृति देते हैं। विशेष रूप से प्रबल अंतर-आणविक अंतःक्रियाएं तब होती हैं जब पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों के अवशेष हाइड्रोजन बंध  के गठन की स्वीकृति देते हैं, जैसा कि अरामिड | पी-एरामिड के स्थिति में होता है। प्रबल इंट्रामोल्युलर संघों के गठन से अलग  सर्किट टोपोलॉजी  के साथ एकल रैखिक श्रृंखलाओं के विविध मुड़े हुए राज्य उत्पन्न हो सकते हैं। क्रिस्टलीयता और अधिरचना हमेशा उनके गठन की स्थितियों पर निर्भर होती है, यह भी देखें: बहुलक का क्रिस्टलीकरण। अनाकार संरचनाओं की तुलना में, अर्ध-क्रिस्टलीय संरचनाएं उच्च कठोरता, घनत्व, पिघलने का तापमान और एक बहुलक के उच्च प्रतिरोध की ओर ले जाती हैं।


 * 'तिर्यकबंधित बहुलक:' वाइड-मेष्ड तिर्यकबंधित बहुलक प्रत्यास्थलक हैं और पिघले नहीं हो सकते ( तापसुघट्य के विपरीत); तिर्यकबंधित बहुलक को गर्म करने से केवल  थर्मल अपघटन  होता है। दूसरी ओर तापसुघट्य इलास्टोमर्स, विपरीत रूप से शारीरिक रूप से क्रॉसलिंक होते हैं और पिघले जा सकते हैं। खंडक सहबहुलक जिसमें बहुलक के एक कठोर खंड में क्रिस्टलीकरण करने की प्रवृत्ति होती है और एक नरम खंड में एक अनाकार संरचना होती है, एक प्रकार के  तापसुघट्य इलैस्टोमर  होते हैं: कठोर खंड चौड़े-जालीदार, भौतिक तिर्यकबंधित सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्टलीयता
जब बहुलक पर लागू किया जाता है, तो क्रिस्टलीय शब्द का कुछ अस्पष्ट उपयोग होता है। कुछ मामलों में, क्रिस्टलीय शब्द पारंपरिक क्रिस्टलोग्राफी  में उपयोग किए जाने वाले समान उपयोग पाता है। उदाहरण के लिए, एक क्रिस्टलीय प्रोटीन या पोलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, जैसे कि  एक्स - रे क्रिस्टलोग्राफी  के लिए तैयार एक नमूना, सैकड़ों  एंगस्ट्रॉम  या अधिक के सेल आयामों के साथ एक या एक से अधिक बहुलक अणुओं से बना एक पारंपरिक इकाई सेल के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। एक सिंथेटिक बहुलक को क्रिस्टलीय के रूप में शिथिल रूप से वर्णित किया जा सकता है यदि इसमें परमाणु (मैक्रोमोलेक्यूलर के अतिरिक्त) लंबाई के तराजू पर त्रि-आयामी क्रम के क्षेत्र होते हैं, जो सामान्य रूप से इंट्रामोल्युलर फोल्डिंग या आसन्न श्रृंखलाओं के ढेर से उत्पन्न होते हैं। सिंथेटिक बहुलक में क्रिस्टलीय और अनाकार दोनों क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं; क्रिस्टलीयता की डिग्री को क्रिस्टलीय पदार्थ के भार अंश या आयतन अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ सिंथेटिक बहुलक पूरी तरह से क्रिस्टलीय होते हैं। बहुलक की क्रिस्टलीयता उनकी क्रिस्टलीयता की डिग्री से होती है, जो पूरी तरह से गैर-क्रिस्टलीय बहुलक के लिए शून्य से लेकर सैद्धांतिक पूरी तरह से क्रिस्टलीय बहुलक के लिए होती है। माइक्रोक्रिस्टलाइन क्षेत्रों वाले बहुलक सामान्य रूप से सख्त होते हैं (बिना टूटे अधिक झुके जा सकते हैं) और पूरी तरह से अनाकार बहुलक की तुलना में अधिक प्रभाव प्रतिरोधी होते हैं। शून्य या एक के करीब क्रिस्टलीयता की डिग्री वाले बहुलक पारदर्शी होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय या ग्लासी क्षेत्रों द्वारा प्रकाश के बिखरने के कारण क्रिस्टलीयता की मध्यवर्ती डिग्री वाले बहुलक अपारदर्शी होते हैं। कई बहुलक के लिए, क्रिस्टलीयता कम पारदर्शिता के साथ भी जुड़ी हो सकती है।

श्रृंखला संरचना
एक बहुलक अणु द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान आम तौर पर गियरेशन के त्रिज्या के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जो श्रृंखला के द्रव्यमान के केंद्र से श्रृंखला तक की औसत दूरी है। एकांतर रूप से, इसे व्यापक आयतन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि बहुलक श्रृंखला द्वारा फैलाया गया आयतन है और गाइरेशन की त्रिज्या के घन के साथ तराजू है। पिघला हुआ, अनाकार राज्य में बहुलक के लिए सबसे सरल सैद्धांतिक मॉडल आदर्श श्रृंखला एं हैं।

गुण
बहुलक गुण उनकी संरचना पर निर्भर करते हैं और उन्हें उनके भौतिक आधारों के अनुसार वर्गों में विभाजित किया जाता है। कई भौतिक और रासायनिक गुण बताते हैं कि एक बहुलक एक सतत मैक्रोस्कोपिक पदार्थ के रूप में कैसे व्यवहार करता है। उन्हें थोक गुणों, या गहन और व्यापक गुणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है # ऊष्मप्रवैगिकी  के अनुसार गहन गुण।

यांत्रिक गुण
एक बहुलक के थोक गुण वे हैं जो प्रायः अंत-उपयोग के हित में होते हैं। ये वे गुण हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि बहुलक वास्तव में मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर कैसे व्यवहार करता है।

तन्य शक्ति
पदार्थ की तन्यता ताकत  यह निर्धारित करती है कि विफलता से पहले पदार्थ कितना लंबा तनाव सहन करेगी।  यह उन अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुलक की भौतिक शक्ति या स्थायित्व पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च तन्यता ताकत वाला रबर बैंड तड़कने से पहले अधिक वजन धारण करेगा। सामान्य तौर पर, बहुलक श्रृंखला की लंबाई और बहुलक श्रृंखलाओं के क्रॉस-लिंक के साथ तन्य शक्ति बढ़ जाती है।

यंग की लोच का मापांक
यंग का मापांक बहुलक की लोच (भौतिकी)  की मात्रा निर्धारित करता है। इसे छोटे विरूपण (यांत्रिकी) # स्ट्रेन के लिए, तनाव में परिवर्तन की दर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तन्य शक्ति की तरह, यह बहुलक अनुप्रयोगों में अत्यधिक प्रासंगिक है जिसमें बहुलक के भौतिक गुण सम्मिलित हैं, जैसे रबर बैंड। मापांक दृढ़ता से तापमान पर निर्भर है। Viscoelasticity एक जटिल समय-निर्भर लोचदार प्रतिक्रिया का वर्णन करती है, जो भार हटा दिए जाने पर तनाव-तनाव वक्र में  हिस्टैरिसीस  प्रदर्शित करेगी।  गतिशील यांत्रिक विश्लेषण  या डीएमए इस जटिल मापांक को भार को दोलन करके और परिणामी तनाव को समय के एक कार्य के रूप में मापता है।

परिवहन गुण
बड़े पैमाने पर प्रसार जैसी  परिवहन घटना एं बताती हैं कि बहुलक मैट्रिक्स के माध्यम से अणु कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिल्मों और झिल्लियों के लिए बहुलक के कई अनुप्रयोगों में ये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

व्यक्तिगत बृहत् अणु की गति एक प्रक्रिया द्वारा होती है जिसे रिप्टेशन कहा जाता है जिसमें प्रत्येक श्रृंखला अणु एक आभासी ट्यूब के भीतर जाने के लिए पड़ोसी श्रृंखलाओं के साथ उलझने से विवश होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत बहुलक अणु गतिकी और विस्कोइलास्टिकता की व्याख्या कर सकता है।

क्रिस्टलीकरण और पिघलने
फ़ाइल: अनाकार और अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक में थर्मल संक्रमण। tif|thumb|300x300px|(ए) अनाकार और (बी) अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक में थर्मल संक्रमण, अंतर अवलोकन उष्मापन संबंधी  से निशान के रूप में दर्शाया गया है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, अनाकार और अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक दोनों कांच के संक्रमण (T) से गुजरते हैंg) अनाकार बहुलक (ए) अन्य चरण संक्रमण प्रदर्शित नहीं करते हैं, हालांकि अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक (बी) क्रिस्टलीकरण और पिघलने से गुजरते हैं (तापमान  टी  परc और टीm, क्रमश)। उनकी रासायनिक संरचनाओं के आधार पर, बहुलक या तो अर्ध-क्रिस्टलीय या अनाकार हो सकते हैं। अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक बहुलक के क्रिस्टलीकरण से गुजर सकते हैं, जबकि अनाकार बहुलक नहीं करते हैं। बहुलक में, क्रिस्टलीकरण और पिघलने से ठोस-तरल चरण संक्रमण का सुझाव नहीं मिलता है, जैसा कि पानी या अन्य आणविक तरल पदार्थों के स्थिति में होता है। इसके अतिरिक्त, क्रिस्टलीकरण और गलनांक दो ठोस अवस्थाओं (अर्थात अर्ध-क्रिस्टलीय और अनाकार) के बीच चरण संक्रमण को संदर्भित करता है। क्रिस्टलीकरण कांच-संक्रमण तापमान (T .) से ऊपर होता हैg) और पिघलने के तापमान से नीचे (Tm).

कांच संक्रमण
सभी बहुलक (अनाकार या अर्ध-क्रिस्टलीय) कांच के संक्रमण से गुजरते हैं। कांच-संक्रमण तापमान (Tg) बहुलक निर्माण, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण भौतिक पैरामीटर है। टी. के नीचेg, आणविक गतियां जमी हुई हैं और बहुलक भंगुर और कांच के हैं। टी के ऊपरg, आणविक गतियां सक्रिय होती हैं और बहुलक रबरयुक्त और चिपचिपे होते हैं। बहुलक में ब्रांचिंग या तिर्यकबंधित की डिग्री में बदलाव करके या प्लास्टिसाइज़र  को जोड़कर कांच-संक्रमण तापमान को इंजीनियर किया जा सकता है। जबकि क्रिस्टलीकरण और गलनांक प्रथम-क्रम चरण संक्रमण  हैं, कांच संक्रमण नहीं है। कांच संक्रमण दूसरे क्रम के चरण संक्रमण (जैसे गर्मी क्षमता में असंतुलन, जैसा कि आंकड़े में दिखाया गया है) की विशेषताएं साझा करता है, लेकिन इसे आम तौर पर संतुलन राज्यों के बीच थर्मोडायनामिक संक्रमण नहीं माना जाता है।

मिश्रण व्यवहार
सामान्य तौर पर, बहुलक मिश्रण छोटे अणु पदार्थ के मिश्रण की तुलना में बहुत कम गलत होते हैं। यह प्रभाव इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि मिश्रण के लिए प्रेरक शक्ति सामान्य रूप से एन्ट्रापी  होती है, न कि अंतःक्रियात्मक ऊर्जा। दूसरे शब्दों में, मिश्रणीय पदार्थ सामान्य रूप से एक समाधान नहीं बनाती है क्योंकि एक-दूसरे के साथ उनकी बातचीत उनकी आत्म-बातचीत से अधिक अनुकूल होती है, बल्कि एन्ट्रापी में वृद्धि के कारण होती है और इसलिए मुक्त ऊर्जा प्रत्येक घटक के लिए उपलब्ध मात्रा की मात्रा में वृद्धि से जुड़ी होती है। मिश्रित होने वाले कणों (या मोल) की संख्या के साथ एन्ट्रापी स्केल में यह वृद्धि। चूंकि बहुलक अणु बहुत बड़े होते हैं और इसलिए आम तौर पर छोटे अणुओं की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट मात्रा होती है, बहुलक मिश्रण में सम्मिलित अणुओं की संख्या समान मात्रा के छोटे अणु मिश्रण की संख्या से बहुत कम होती है। दूसरी ओर, मिश्रण की ऊर्जा बहुलक और छोटे अणु मिश्रण के लिए प्रति मात्रा के आधार पर तुलनीय है। यह बहुलक विलयन के लिए मिश्रण की मुक्त ऊर्जा को बढ़ाता है और इस प्रकार सॉल्वैंशन को कम अनुकूल बनाता है, और इस तरह छोटे अणुओं की तुलना में बहुलक के केंद्रित विलयन की उपलब्धता बहुत दुर्लभ हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, बहुलक समाधान और मिश्रण का चरण व्यवहार छोटे अणु मिश्रण की तुलना में अधिक जटिल है। जबकि अधिकांश छोटे अणु समाधान केवल एक ऊपरी महत्वपूर्ण समाधान तापमान  चरण संक्रमण (यूसीएसटी) प्रदर्शित करते हैं, जिस पर शीतलन के साथ चरण पृथक्करण होता है, बहुलक मिश्रण सामान्य रूप से  कम महत्वपूर्ण समाधान तापमान  चरण संक्रमण (एलसीएसटी) प्रदर्शित करते हैं, जिस पर चरण पृथक्करण हीटिंग के साथ होता है।

तनु विलयनों में, बहुलक के गुण विलायक और बहुलक के बीच अन्योन्यक्रिया द्वारा अभिलक्षित होते हैं। एक अच्छे विलायक में, बहुलक सूजा हुआ दिखाई देता है और एक बड़ी मात्रा में रहता है। इस परिदृश्य में, सॉल्वेंट और मोनोमर सबयूनिट्स के बीच अंतर-आणविक बल इंट्रामोल्युलर इंटरैक्शन पर हावी होते हैं। एक खराब विलायक या खराब विलायक में, इंट्रामोल्युलर बल हावी होते हैं और श्रृंखला सिकुड़ती है। थीटा विलायक  या बहुलक सॉल्यूशन की स्थिति में जहां दूसरे वायरल गुणांक का मान 0 हो जाता है, इंटरमॉलिक्युलर बहुलक-सॉल्वेंट प्रतिकर्षण बिल्कुल इंट्रामोल्युलर मोनोमर-मोनोमर आकर्षण को संतुलित करता है। थीटा स्थिति (जिसे पॉल जे फ्लोरी स्थिति भी कहा जाता है) के अंतर्गत, बहुलक एक आदर्श  यादृच्छिक कुंडल  की तरह व्यवहार करता है। राज्यों के बीच संक्रमण को कॉइल-ग्लोबुल संक्रमण के रूप में जाना जाता है।

प्लास्टिसाइज़र का समावेश
प्लास्टिसाइज़र को सम्मिलित करने से T. कम हो जाता हैg और बहुलक लचीलेपन में वृद्धि। प्लास्टिसाइज़र को जोड़ने से कांच-संक्रमण तापमान T. की निर्भरता भी बदल जाएगीg शीतलन दर पर। यदि प्लास्टिसाइज़र के अणु हाइड्रोजन बंध निर्माण को जन्म देते हैं तो श्रृंखला की गतिशीलता और भी बदल सकती है। प्लास्टिसाइज़र आम तौर पर छोटे अणु होते हैं जो रासायनिक रूप से बहुलक के समान होते हैं और अधिक गतिशीलता और कम इंटरचेन इंटरैक्शन के लिए बहुलक श्रृंखलाओं के बीच अंतराल बनाते हैं। प्लास्टिसाइज़र की कार्रवाई का एक अच्छा उदाहरण पॉलीविनाइलक्लोराइड या पीवीसी से संबंधित है। एक uPVC, या अनप्लास्टिक पॉलीविनाइलक्लोराइड, का उपयोग पाइप जैसी चीजों के लिए किया जाता है। एक पाइप में कोई प्लास्टिसाइज़र नहीं होता है, क्योंकि इसे प्रबल और गर्मी प्रतिरोधी रहने की आवश्यकता होती है। प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी का उपयोग कपड़ों में एक लचीली गुणवत्ता के लिए किया जाता है। बहुलक को अधिक लचीला बनाने के लिए कुछ प्रकार की क्लिंग फिल्म में प्लास्टिसाइज़र भी लगाए जाते हैं।

रासायनिक गुण
बहुलक श्रृंखलाओं के बीच आकर्षक बल बहुलक के गुणों को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। चूंकि बहुलक श्रृंखलाएं इतनी लंबी होती हैं, उनके प्रति अणु में ऐसी कई अंतःक्रियाएं होती हैं, जो परंपरागत अणुओं के बीच आकर्षण की तुलना में बहुलक गुणों पर इन अंतःक्रियाओं के प्रभाव को बढ़ाती हैं। बहुलक पर विभिन्न पक्ष समूह बहुलक को अपनी स्वयं की श्रृंखलाओं के बीच आयनिक बंध न या  हाइड्रोजन बंध न के लिए उधार दे सकते हैं। इन प्रबल बलों के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से उच्च तन्यता ताकत और उच्च क्रिस्टलीय गलनांक होते हैं।

बहुलक में अंतर-आणविक बल मोनोमर इकाइयों में द्विध्रुव से प्रभावित हो सकते हैं। एमाइड  या  कार्बोनिल  समूहों वाले बहुलक आसन्न श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं; एक श्रृंखला के NH समूहों में आंशिक रूप से धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे पर C = O समूहों में आंशिक रूप से ऋणात्मक रूप से आवेशित ऑक्सीजन परमाणुओं की ओर दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, इन प्रबल हाइड्रोजन बांडों के परिणामस्वरूप  कार्बामेट  या  यूरिया  लिंकेज वाले बहुलक की उच्च तन्यता ताकत और गलनांक होता है। पॉलिस्टरों में अंतर-आणविक बल होता है#द्विध्रुव- द्विध्रुवीय  अन्योन्यक्रिया|सी=ओ समूहों में ऑक्सीजन परमाणुओं और एच-सी समूहों में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच द्विध्रुव-द्विध्रुवीय बंधन। डीपोल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह प्रबल नहीं है, इसलिए पॉलिएस्टर का गलनांक और ताकत  केवलर  (ट्वरॉन) की तुलना में कम होती है, लेकिन पॉलीएस्टर में अधिक लचीलापन होता है। पॉलीइथाइलीन जैसी गैर-ध्रुवीय इकाइयों वाले बहुलक केवल दुर्बल वैन डेर वाल्स बलों के माध्यम से बातचीत करते हैं। नतीजतन, उनके पास सामान्य रूप से अन्य बहुलक की तुलना में कम पिघलने का तापमान होता है।

जब एक बहुलक को तरल में फैलाया या भंग किया जाता है, जैसे कि पेंट और गोंद जैसे वाणिज्यिक उत्पादों में, रासायनिक गुण और आणविक इंटरैक्शन प्रभावित करते हैं कि समाधान कैसे बहता है और यहां तक ​​​​कि जटिल संरचनाओं में बहुलक के स्व-संयोजन को भी जन्म दे सकता है। जब एक बहुलक को कोटिंग के रूप में लागू किया जाता है, तो रासायनिक गुण कोटिंग के आसंजन को प्रभावित करेंगे और यह बाहरी सामग्रियों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, जैसे सुपरहाइड्रोफोबिक  बहुलक कोटिंग्स जो पानी के प्रतिरोध की ओर ले जाती हैं। कुल मिलाकर एक बहुलक के रासायनिक गुण नए बहुलक पदार्थ उत्पादों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं।

ऑप्टिकल गुण
पॉली ( पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलेट) ) और एचईएमए: एमएमए जैसे बहुलक का उपयोग सॉलिड-स्टेट डाई लेज़रों के लाभ माध्यम में मैट्रिस के रूप में किया जाता है, जिसे सॉलिड-स्टेट डाई-डॉप्ड बहुलक लेज़र के रूप में भी जाना जाता है। इन बहुलक में उच्च सतह की गुणवत्ता होती है और ये अत्यधिक पारदर्शी भी होते हैं ताकि लेजर गुणों पर बहुलक मैट्रिक्स को डोप करने के लिए उपयोग की जाने वाली लेजर डाई  का प्रभुत्व हो। इस प्रकार के लेज़र, जो कि  कार्बनिक लेजर  के वर्ग से भी संबंधित हैं, बहुत ही संकीर्ण  लेजर लाइनविड्थ  उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है। लेजर अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले बहुलक में एक महत्वपूर्ण ऑप्टिकल पैरामीटर तापमान के साथ अपवर्तक सूचकांक में परिवर्तन है डीएन/डीटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ वर्णित बहुलक के लिए (dn/dT) ~ −1.4 × 10−4 K . की इकाइयों में−1 297 T ≤ 337 K श्रेणी में।

विद्युत गुण
पॉलीइथिलीन जैसे अधिकांश पारंपरिक बहुलक इंसुलेटर (बिजली) हैं, लेकिन संयुग्मित प्रणाली वाले बहुलक के विकास | π-संयुग्मित बांडों ने पॉलीथियोफीन  जैसे बहुलक-आधारित अर्धचालकों की एक संपत्ति को जन्म दिया है। इसने  जैविक इलेक्ट्रॉनिक्स  के क्षेत्र में कई अनुप्रयोगों को जन्म दिया है।

आवेदन
आजकल, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में सिंथेटिक बहुलक का उपयोग किया जाता है। आधुनिक समाज उनके बिना बहुत अलग दिखेगा। बहुलक उपयोग का प्रसार उनके अद्वितीय गुणों से जुड़ा है: कम घनत्व, कम लागत, अच्छा थर्मल / विद्युत इन्सुलेशन गुण, जंग के लिए उच्च प्रतिरोध, कम ऊर्जा की मांग वाले बहुलक निर्माण और अंतिम उत्पादों में आसान प्रसंस्करण। किसी दिए गए अनुप्रयोग के लिए, बहुलक के गुणों को अन्य सामग्रियों के संयोजन से ट्यून या बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि बहुलक मैट्रिक्स समग्र में होता है। उनका आवेदन ऊर्जा (हल्का कारों और विमानों, थर्मल रूप से इन्सुलेटेड इमारतों) को बचाने, भोजन और पीने के पानी (पैकेजिंग) की रक्षा करने, भूमि बचाने और उर्वरकों (सिंथेटिक फाइबर) के कम उपयोग, अन्य सामग्रियों (कोटिंग्स) को संरक्षित करने, जीवन की रक्षा और बचाने की स्वीकृति देता है ( स्वच्छता, चिकित्सा अनुप्रयोग)। आवेदनों की एक प्रतिनिधि, गैर-विस्तृत सूची नीचे दी गई है।


 * कपड़े, खेलों और सहायक उपकरण: पॉलिएस्टर # उपयोग और अनुप्रयोग और पीवीसी कपड़े,  स्पैन्डेक्स ,  स्नीकर्स , वाट्सएप,  गेंद (एसोसिएशन फुटबॉल)  और बिलियर्ड बॉल # स्नूकर,  स्की  और  भिडियो ,  रैकेट (खेल उपकरण) ,  पैराशूट ,  कनवास ,  तंबू ।
 * इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक प्रौद्योगिकियां: ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स (OFET), OLED#बहुलक लाइट-एमिटिंग डायोड (OLED) और कार्बनिक सौर सेल,  टीवी सेट ,  कॉम्पैक्ट डिस्क  (CD),  photoresist ,  होलोग्रफ़ी ।
 * पैकेजिंग और कंटेनर: प्लास्टिक की फिल्म,  प्लास्टिक की बोतल ,  खाद्य डिब्बाबंदी ,  बैरल ।
 * इन्सुलेशन: इन्सुलेटर (बिजली) और थर्मल इन्सुलेशन,  स्प्रे फोम ।
 * निर्माण और संरचनात्मक अनुप्रयोग: उद्यान फर्नीचर, पॉलीविनाइल क्लोराइड खिड़कियां, फर्श, सील (यांत्रिक),  प्लास्टिक पाइपवर्क ।
 * पेंट, ग्लू और चिकनाई :  वार्निश, एडहेसिव, डिस्पेंसर,  एंटी-भित्तिचित्र कोटिंग , बायोफूलिंग#नॉन-टॉक्सिक कोटिंग्स,  नॉन-स्टिक सतह , लुब्रिकेंट्स।
 * कार के पुर्जे: टायर, टक्कर देने वाली कार),  विंडशील्ड ,  विंडस्क्रीन वाइपर ,  ईंधन टैंक ,  कार की सीट ें।
 * घरेलू सामान: बाल्टी,  बरतन , खिलौने (जैसे,  निर्माण सेट  और रूबिक क्यूब)।
 * चिकित्सा अनुप्रयोग: रक्त आधान,  सिरिंज , रबर के दस्ताने,  सर्जिकल सिवनी ,  संपर्क लेंस , कृत्रिम अंग,  ड्रग कैरियर , ग्रोथ माध्यम।
 * व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल: सुपर शोषक बहुलक, टूथब्रश, सौंदर्य प्रसाधन,  शैम्पू ,  कंडोम  का उपयोग करने वाले  डायपर ।
 * सुरक्षा: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, बुलेटप्रूफ बनियान,  अंतरिक्ष सूट , रस्सियाँ।
 * पृथक्करण प्रौद्योगिकियां: सिंथेटिक झिल्ली, ईंधन सेल # प्रोटॉन-एक्सचेंज झिल्ली ईंधन सेल (पीईएमएफसी), निस्पंदन,  आयन विनिमय रेजिन
 * पैसा: बहुलक बैंकनोट  और  भुगतान कार्ड ।
 * 3 डी प्रिंटिग ।

मानकीकृत नामकरण
बहुलक पदार्थों के नामकरण के लिए कई परंपराएं हैं। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कई बहुलक, जैसे कि उपभोक्ता उत्पादों में पाए जाने वाले, को एक सामान्य या तुच्छ नाम से संदर्भित किया जाता है। एक मानकीकृत नामकरण परंपरा के अतिरिक्त ऐतिहासिक उदाहरण या लोकप्रिय उपयोग के आधार पर तुच्छ नाम सौंपा गया है। दोनों अमेरिकन केमिकल सोसायटी  (ACS) और आईयूपीएसी मानकीकृत नामकरण सम्मेलनों का प्रस्ताव किया है; ACS और IUPAC कन्वेंशन समान हैं लेकिन समान नहीं हैं। विभिन्न नामकरण परंपराओं के बीच अंतर के उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

दोनों मानकीकृत सम्मेलनों में, बहुलक के नाम मोनोमर (ओं) को प्रतिबिंबित करने के लिए अभिप्रेत हैं, जिससे वे दोहराए जाने वाले सबयूनिट की सटीक प्रकृति के अतिरिक्त संश्लेषित (स्रोत आधारित नामकरण) हैं। उदाहरण के लिए, साधारण एल्कीन एथीन से संश्लेषित बहुलक को पॉलिथीन कहा जाता है, जो बहुलकीकरण प्रक्रिया के समय दोहरे बंधन को हटा दिए जाने के बावजूद -ईन प्रत्यय को बनाए रखता है: →
 * हालांकि, IUPAC संरचना आधारित नामकरण पसंदीदा पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ के नामकरण पर आधारित है।
 * हालांकि, IUPAC संरचना आधारित नामकरण पसंदीदा पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ के नामकरण पर आधारित है।

विशेषता
बहुलक लक्षण वर्णन रासायनिक संरचना, आणविक भार वितरण और भौतिक गुणों को निर्धारित करने के लिए कई तकनीकों को फैलाता है। सामान्य तकनीकों का चयन करें जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:


 * आकार-बहिष्करण क्रोमैटोग्राफी (जिसे जेल पर्मिएशन क्रोमेटोग्राफी  भी कहा जाता है), कभी-कभी स्थैतिक प्रकाश बिखरने के साथ मिलकर, संख्या-औसत आणविक भार, वजन-औसत आणविक भार और बहुपद को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
 * प्रकीर्णन तकनीक, जैसे स्थैतिक प्रकाश प्रकीर्णन और छोटे कोण न्यूट्रॉन प्रकीर्णन, का उपयोग विलयन में या पिघल में बृहत् अणु के आयामों (गाइरेशन की त्रिज्या) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग माइक्रोफ़ेज़ से अलग किए गए खंडक बहुलक, पॉलीमेरिक मिसेल और अन्य सामग्रियों की त्रि-आयामी संरचना को चिह्नित करने के लिए भी किया जाता है।
 * वाइड-एंगल एक्स-रे स्कैटरिंग (जिसे वाइड-एंगल एक्स-रे विवर्तन भी कहा जाता है) का उपयोग बहुलक की क्रिस्टलीय संरचना (या उसके अभाव) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
 * एफटीआईआर | फूरियर-ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी,  रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी  और  परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी  सहित स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों का उपयोग रासायनिक संरचना को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
 * डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का उपयोग बहुलक के थर्मल गुणों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जैसे कांच-संक्रमण तापमान, क्रिस्टलीकरण तापमान और पिघलने का तापमान। कांच-संक्रमण तापमान भी गतिशील यांत्रिक विश्लेषण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
 * थर्मोग्रैविमेट्री बहुलक की तापीय स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए एक उपयोगी तकनीक है।
 * रियोलॉजी का उपयोग प्रवाह और विरूपण व्यवहार को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग चिपचिपाहट,  लोचदार मापांक  और अन्य रियोलॉजिकल गुणों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। रियोलॉजी का उपयोग प्रायः आणविक वास्तुकला (आणविक भार, आणविक भार वितरण, शाखाकरण) को निर्धारित करने और यह समझने के लिए किया जाता है कि बहुलक को कैसे संसाधित किया जा सकता है।

गिरावट
बहुलक गिरावट एक या अधिक पर्यावरणीय कारकों, जैसे गर्मी, प्रकाश और कुछ रसायनों की उपस्थिति के प्रभाव में बहुलक या बहुलक-आधारित उत्पाद के गुणों-तन्य शक्ति,  रंग , आकार, या आणविक भार- में परिवर्तन है। , ऑक्सीजन और  एंजाइमों  गुणों में यह परिवर्तन प्रायः बहुलक रीढ़ ( श्रृंखला विखंडन ) में बंधन टूटने का परिणाम होता है जो श्रृंखला के छोर पर या श्रृंखला में यादृच्छिक स्थिति में हो सकता है।

हालांकि ऐसे परिवर्तन प्रायः अवांछनीय होते हैं, कुछ मामलों में, जैसे कि जैव निम्नीकरण और पुनर्चक्रण, उनका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण  को रोकना हो सकता है। बायोमेडिकल सेटिंग्स में गिरावट भी उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए,  पाली लैक्टिक अम्ल  और  पॉलीग्लाइकोलिक एसिड  के एक सहबहुलक को हाइड्रोलाइज़ेबल टांके में लगाया जाता है जो घाव पर लगाने के बाद धीरे-धीरे ख़राब हो जाते हैं।

बहुलक की अवक्रमण के लिए संवेदनशीलता इसकी संरचना पर निर्भर करती है। सुगंधित कार्यात्मकता वाले एपॉक्सी और चेन विशेष रूप से यूवी क्षरण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं जबकि पॉलीएस्टर हाइड्रोलिसिस  द्वारा गिरावट के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। एक  संतृप्त और असंतृप्त यौगिक ों वाले बहुलक  ओजोन क्रैकिंग  के माध्यम से रीढ़ की हड्डी को नीचा दिखाते हैं। कार्बन आधारित बहुलक  पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन  जैसे अकार्बनिक बहुलक की तुलना में थर्मल गिरावट के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं और इसलिए अधिकांश उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए आदर्श नहीं होते हैं।

पॉलीइथाइलीन का क्षरण यादृच्छिक विखंडन से होता है - बहुलक के परमाणु ओं को एक साथ रखने वाले बंधों का एक यादृच्छिक टूटना। जब 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गरम किया जाता है, तो पॉलीइथाइलीन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनाने के लिए नीचा हो जाता है। चेन-एंड स्किशन के स्थिति में, मोनोमर्स जारी किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को अनज़िपिंग या  डीपोलीमराइज़ेशन  के रूप में जाना जाता है। कौन सा तंत्र हावी है यह बहुलक के प्रकार और तापमान पर निर्भर करेगा; सामान्य तौर पर, दोहराने वाली इकाई में बिना या एक भी छोटे प्रतिस्थापन वाले बहुलक यादृच्छिक-श्रृंखला विखंडन के माध्यम से विघटित हो जाएंगे।

प्लास्टिक के प्रकार की पहचान करने के प्लास्टिक उद्योग का समाज  द्वारा विकसित  राल पहचान कोड  के उपयोग से  रीसाइक्लिंग  उद्देश्यों के लिए बहुलक कचरे की छंटाई की सुविधा हो सकती है।

उत्पाद विफलता
सुरक्षा-महत्वपूर्ण बहुलक घटकों की विफलता गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, जैसे कि टूटी और ख़राब बहुलक ईंधन लाइनों के स्थिति में आग। एसीटल राल  प्लंबिंग जोड़ों और  पॉलीब्यूटिलीन  पाइपों की  क्लोरीन -प्रेरित दरार ने घरेलू संपत्तियों में कई गंभीर बाढ़ का कारण बना, विशेष रूप से 1990 के दशक में अमेरिका में। पानी की आपूर्ति में क्लोरीन के निशान ने प्लंबिंग में सम्मिलित बहुलक पर हमला किया, एक समस्या जो तेजी से होती है अगर किसी भी भाग को खराब तरीके से निकाला गया हो या  इंजेक्शन मोल्डिंग  हो। एसिटल जोड़ का हमला दोषपूर्ण मोल्डिंग के कारण हुआ, जिससे फिटिंग के धागों में दरार आ गई, जहां तनाव सांद्रता है। बहुलक ऑक्सीकरण ने चिकित्सा उपकरणों से जुड़े दुर्घटनाओं का कारण बना दिया है। सबसे पुराने ज्ञात विफलता मोड में से एक ओजोन  क्रैकिंग है जो श्रृंखला के विखंडन के कारण होता है जब ओजोन गैस प्राकृतिक रबर और  नाइट्राइल रबड  जैसे अतिसंवेदनशील इलास्टोमर्स पर हमला करती है। उनकी पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों में दोहरे बंधन होते हैं जो  ओजोनोलिसिस  के समय साफ ​​हो जाते हैं। ईंधन लाइनों में दरारें ट्यूब के बोर में प्रवेश कर सकती हैं और ईंधन रिसाव का कारण बन सकती हैं। यदि इंजन के डिब्बे में दरार आ जाती है, तो बिजली की चिंगारी  पेट्रोल  को प्रज्वलित कर सकती है और गंभीर आग का कारण बन सकती है। चिकित्सा उपयोग में बहुलक के क्षरण से प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में परिवर्तन हो सकता है। नायलॉन 6,6 एसिड हाइड्रोलिसिस  के लिए अतिसंवेदनशील है, और एक दुर्घटना में, एक खंडित ईंधन लाइन के कारण सड़क पर डीजल का रिसाव हुआ। यदि  डीजल ईंधन  सड़क पर लीक हो जाता है, तो निम्नलिखित कारों के लिए दुर्घटनाएं जमा की फिसलन प्रकृति के कारण हो सकती हैं, जो कि  काली बर्फ  की तरह होती है। इसके अतिरिक्त, डामर कंक्रीट सड़क की सतह को डीजल ईंधन के मिश्रित पदार्थ से डामर को भंग करने के परिणामस्वरूप नुकसान होगा, जिसके परिणामस्वरूप डामर की सतह का क्षरण और सड़क की संरचनात्मक अखंडता होगी।

इतिहास
यह भी देखें: बहुलक विज्ञान

बहुलक मानव जाति के प्रारम्भिक दिनों से ही वस्तुओं के आवश्यक घटक रहे हैं। कपड़ों के लिए ऊन (केराटिन), कपास और लिनन के रेशों (सेलूलोज़) का उपयोग, पेपर के लिए पेपर रीड (सेलूलोज़) कुछ उदाहरण हैं कि कैसे प्राचीन समाजों ने कलाकृतियों को प्राप्त करने के लिए बहुलक युक्त कच्चे माल का शोषण किया। ओल्मेक, माया और एज़्टेक द्वारा गेंद, जलरोधक वस्त्र और कंटेनर बनाने के लिए एक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग शुरू करने के काफी समय बाद "कॉउटचौक" पेड़ों (प्राकृतिक रबर) का लेटेक्स सैप दक्षिण अमेरिका से 16 वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा।

पॉलीमर का रासायनिक हेरफेर 19वीं शताब्दी का है, हालांकि उस समय इन प्रजातियों की प्रकृति को समझा नहीं गया था। बहुलक के व्यवहार को शुरू में थॉमस ग्राहम द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार युक्तिसंगत बनाया गया था, जो उन्हें अज्ञात बलों द्वारा एक साथ रखे गए छोटे अणुओं के कोलाइडल समुच्चय के रूप में मानते थे।

सैद्धांतिक ज्ञान की कमी के बावजूद, नवीन, सुलभ और सस्ती पदार्थ प्रदान करने के लिए बहुलक की क्षमता को तुरंत समझ लिया गया। ब्रेकोनॉट, पार्क्स, लुडर्सडॉर्फ, हेयार्ड और कई अन्य लोगों द्वारा प्राकृतिक बहुलक के संशोधन पर किए गए कार्य ने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति को निर्धारित किया। उनके योगदान से सेल्युलाइड, गैलालिथ, पार्केसीन, रेयॉन, वल्केनाइज्ड रबर और बाद में बैकेलाइट जैसी सामग्रियों की खोज हुई: वे सभी सामग्रियां जो जल्दी से औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं में प्रवेश कर गईं और कपड़ों के घटकों (जैसे, कपड़े, बटन) क्रॉकरी और सजावटी समान के रूप में घरों तक पहुंच गईं।

1920 में, हरमन स्टौडिंगर ने अपना मौलिक कार्य "उबेर बहुलकीकरण" प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया कि बहुलक वास्तव में सहसंयोजक बंधनों से जुड़े परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं हैं। उनके काम पर लंबी बहस हुई, लेकिन अंततः इसे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस कार्य के कारण, स्टौडिंगर को 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

1930 के दशक के बाद बहुलक ने एक स्वर्ण युग में प्रवेश किया, जिसके दौरान नए प्रकार की खोज की गई और प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्रियों की जगह जल्दी से व्यावसायिक अनुप्रयोग दिए गए। यह विकास एक औद्योगिक क्षेत्र द्वारा एक मजबूत आर्थिक ड्राइव के साथ किया गया था और इसे एक व्यापक शैक्षणिक समुदाय द्वारा समर्थित किया गया था जिसने सस्ते कच्चे माल, अधिक कुशल पोलीमराइजेशन प्रक्रियाओं, बहुलक लक्षण वर्णन के लिए बेहतर तकनीक और उन्नत, बहुलक की सैद्धांतिक समझ से मोनोमर्स के अभिनव संश्लेषण में योगदान दिया था। 1953 से, जैविक बृहत् अणु पर शोध के लिए उन लोगों को छोड़कर, बहुलक विज्ञान के क्षेत्र में छह नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इसके प्रभाव को और प्रमाणित करता है। जैसा कि लॉर्ड टॉड ने 1980 में संक्षेप में कहा था, "मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि बहुलकीकरण का विकास संभव्यता सबसे बड़ा काम है जो रसायन विज्ञान ने किया है, जहां इसका दैनिक जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है।"

यह भी देखें

 * जैव बहुलक
 * आदर्श श्रृंखला
 * श्रृंखलन
 * अकार्बनिक बहुलक
 * बहुलक रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रकाशन
 * ओलिगोमेर
 * बहुलक अधिशोषण
 * बहुलक वर्ग (बहुविकल्पी)
 * बहुलक अभियांत्रिकी
 * बहुलकीकरण
 * बहुलक (वनस्पति विज्ञान)
 * प्रतिक्रियाशील संगतता
 * अनुक्रम नियंत्रित बहुलक
 * आकार-स्मृति बहुलक
 * सोल-जेल प्रक्रिया
 * अतिआणविक बहुलक
 * तापसुघट्य
 * ताप-स्थापन बहुलक

बाहरी संबंध

 * How to Analyze Polymers Using X-ray Diffraction
 * Polymer Chemistry Hypertext, Educational resource
 * The Macrogalleria
 * Introduction to Polymers
 * Glossary of Polymer Abbreviations